CELEX: 32006L0002
Language: es
Date: 2006-01-06 00:00:00
Title: Directiva 2006/2/CE de la Comisión, de  6 de enero de 2006 , por la que se modifica, para su adaptación al progreso técnico, el anexo II de la Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles   (Texto pertinente a efectos del EEE)

10.1.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               L 5/10
            
         
      DIRECTIVA 2006/2/CE DE LA COMISIÓN
   
   de 6 de enero de 2006
   por la que se modifica, para su adaptación al progreso técnico, el anexo II de la Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Directiva 96/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre determinados métodos de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles (1), y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
   Considerando lo siguiente:
   
               (1)
            
            
               La Directiva 96/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, relativa a las denominaciones textiles (2), prescribe un etiquetado que indique la composición de la fibra de los productos textiles, así como la realización de pruebas mediante análisis de la conformidad de dichos productos con las indicaciones que figuren en su etiqueta.
            
         
               (2)
            
            
               La Directiva 96/73/CE establece métodos uniformes de análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles.
            
         
               (3)
            
            
               Según los últimos progresos realizados por un grupo técnico, la Directiva 96/74/CE se adaptó al progreso técnico añadiendo la polilactida y el elastomultiéster a la lista de fibras que figura en sus anexos I y II.
            
         
               (4)
            
            
               Es necesario, por tanto, definir métodos uniformes de ensayo para la polilactida y el elastomultiéster.
            
         
               (5)
            
            
               La Directiva 96/73/CE debe modificarse en consecuencia.
            
         
               (6)
            
            
               Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité para el sector de las Directivas relativas a las denominaciones y al etiquetado de los productos textiles.
            
         HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
   Artículo 1
   El anexo II de la Directiva 96/73/CE queda modificado como indica el anexo de la presente Directiva.
   Artículo 2
   1.   Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 6 de enero de 2007, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a lo dispuesto en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
   2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
   Artículo 3
   La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 4
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
   
      Hecho en Bruselas, el 6 de enero de 2006.
      
         
            Por la Comisión
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            Vicepresidente
         
      
   
   
      (1)  DO L 32 de 3.2.1997, p. 1. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
   
      (2)  DO L 32 de 3.2.1997, p. 38. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2004/34/CE de la Comisión (DO L 89 de 26.3.2004, p. 35).
   
      ANEXO
      El capítulo 2 del anexo II de la Directiva 96/73/CE se modifica como sigue (1):
      
                  1)
               
               
                  El cuadro «Métodos particulares — Cuadro resumen» se sustituye por el cuadro siguiente:
                  «2.   MÉTODOS PARTICULARES — CUADRO RESUMEN
                  
                              Método
                           
                           
                              Ámbito de aplicación
                           
                           
                              Reactivo
                           
                        
                              No 1
                           
                           
                              Acetato
                           
                           
                              Otras fibras determinadas
                           
                           
                              Acetona
                           
                        
                              No 2
                           
                           
                              Determinadas fibras proteínicas
                           
                           
                              Otras fibras determinadas
                           
                           
                              Hipoclorito
                           
                        
                              No 3
                           
                           
                              Viscosa, cupro o determinados tipos de modal
                           
                           
                              Algodón
                           
                           
                              Ácido fórmico y cloruro de cinc
                           
                        
                              No 4
                           
                           
                              Poliamida o nailon
                           
                           
                              Otras fibras determinadas
                           
                           
                              Ácido fórmico al 80 %
                           
                        
                              No 5
                           
                           
                              Acetato
                           
                           
                              Triacetato
                           
                           
                              Alcohol bencílico
                           
                        
                              No 6
                           
                           
                              Triacetato o polilactida
                           
                           
                              Otras fibras determinadas
                           
                           
                              Diclorometano
                           
                        
                              No 7
                           
                           
                              Determinadas fibras celulósicas
                           
                           
                              Poliéster o elastomultiéster
                           
                           
                              Ácido sulfúrico al 75 %
                           
                        
                              No 8
                           
                           
                              Acrílicos, determinados modacrílicos o determinadas clorofibras
                           
                           
                              Otras fibras determinadas
                           
                           
                              Dimetilformamida
                           
                        
                              No 9
                           
                           
                              Determinadas clorofibras
                           
                           
                              Otras fibras determinadas
                           
                           
                              Disulfuro de carbono/acetona, 55,5/44,5
                           
                        
                              No 10
                           
                           
                              Acetato
                           
                           
                              Determinadas clorofibras
                           
                           
                              Ácido acético glacial
                           
                        
                              No 11
                           
                           
                              Seda
                           
                           
                              Lana o pelo
                           
                           
                              Ácido sulfúrico al 75 %
                           
                        
                              No 12
                           
                           
                              Yute
                           
                           
                              Determinadas fibras de origen animal
                           
                           
                              Determinación del contenido en nitrógeno
                           
                        
                              No 13
                           
                           
                              Polipropileno
                           
                           
                              Otras fibras determinadas
                           
                           
                              Xileno
                           
                        
                              No 14
                           
                           
                              Otras fibras determinadas
                           
                           
                              Clorofibras (a base de homopolímero de cloruro de vinilo)
                           
                           
                              Ácido sulfúrico concentrado
                           
                        
                              No 15
                           
                           
                              Clorofibras, determinados modacrílicos y elastanos, acetatos, triacetatos
                           
                           
                              Otras fibras determinadas
                           
                           
                              Ciclohexanona».
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  El apartado 1, punto 2, del método no 1 se sustituye por el texto siguiente:
                  
                              «2.
                           
                           
                              lana (1), pelo animal (2 y 3), seda (4), algodón (5), lino (7) cáñamo (8), yute (9), abacá (10), esparto (11), coco (12), retama (13), ramio (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteínica (23), viscosa (25), acrílico (26), poliamida o nailon (30), poliéster (34) y elastomultiéster (45).».
                           
                        
            
                  3)
               
               
                  El apartado 1, punto 2, del método no 2 se sustituye por el texto siguiente:
                  
                              «2.
                           
                           
                              algodón (5), cupro (21), viscosa (25), acrílico (26), clorofibras (27), poliamida o nailon (30), poliéster (34), polipropileno (36), elastano (42), fibra de vidrio (43) y elastomultiéster (45).».
                           
                        
            
                  4)
               
               
                  El apartado 1, punto 2, del método no 4 se sustituye por el texto siguiente:
                  
                              «2.
                           
                           
                              lana (1), pelo animal (2 y 3), algodón (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrílico (26), clorofibras (27), poliéster (34), polipropileno (36), fibra de vidrio (43) y elastomultiéster (45).».
                           
                        
            
                  5)
               
               
                  El método no 6 se modifica del modo siguiente:
                  
                              a)
                           
                           
                              los apartados 1 y 2 del método no 6 se sustituyen por el texto siguiente:
                              «1.   ÁMBITO DE APLICACIÓN
                              Este método se aplicará, después de la eliminación de las materias no fibrosas, a las mezclas binarias de:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          triacetato (24) o polilactida (33a)
                                          con
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          lana (1), pelo animal (2 y 3), seda (4), algodón (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrílico (26), poliamida o nailon (30), poliéster (34), fibra de vidrio (43) y elastomultiéster (45).
                                       
                                    Nota:
                              Las fibras de triacetato parcialmente saponificadas por un apresto especial dejan de ser completamente solubles en el reactivo. En este caso, el método no será aplicable.
                              2.   PRINCIPIO
                              Las fibras de triacetato o polilactida con diclorometano se disolverán a partir de una cantidad conocida de la mezcla en estado seco. El residuo se recogerá, se lavará, se secará y se pesará; su masa, corregida si fuese necesario, se expresará en porcentaje de la masa de la mezcla en estado seco. El porcentaje de triacetato o polilactida en seco se obtendrá por diferencia.»;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
                              «5.   CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
                              Calcular los resultados según lo descrito en las generalidades. El valor de “d” es de 1,00, salvo para el poliéster y el elastomultiéster, para los que el valor de “d” es de 1,01.».
                           
                        
            
                  6)
               
               
                  El apartado 1, punto 2, del método no 7 se sustituye por el texto siguiente:
                  
                              «2.
                           
                           
                              poliéster (34) y elastomultiéster (45).».
                           
                        
            
                  7)
               
               
                  El método no 8 se modifica del modo siguiente:
                  
                              a)
                           
                           
                              el apartado 1, punto 2, se sustituye por el texto siguiente:
                              
                                          «2.
                                       
                                       
                                          lana (1), pelo animal (2 y 3), seda (4), algodón (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliamida o nailon (30), poliéster (34) y elastomultiéster (45).»;
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
                              «5.   CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
                              Calcular los resultados según lo descrito en las generalidades. El valor de “d” es de 1,00, salvo en los casos siguientes:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          lana 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          algodón 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          cupro 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          modal 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          poliéster 1,01
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          elastomultiéster 1,01.».
                                       
                                    
                        
            
                  8)
               
               
                  El apartado 1, punto 2, del método no 9 se sustituye por el texto siguiente:
                  
                              «2.
                           
                           
                              lana (1), pelo animal (2 y 3), seda (4), algodón (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), acrílico (26), poliamida o nailon (30), poliéster (34), fibra de vidrio (43) y elastomultiéster (45).».
                           
                        
            
                  9)
               
               
                  El apartado 1, puntos 1 y 2, del método no 13 se sustituye por el texto siguiente:
                  
                              «1.
                           
                           
                              polipropileno (36)
                              con
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              lana (1), pelo animal (2 y 3), seda (4), algodón (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), acrílico (26), poliamida o nailon (30), poliéster (34), fibra de vidrio (43) y elastomultiéster (45).».
                           
                        
            
                  10)
               
               
                  El apartado 1, punto 2, del método no 14 se sustituye por el texto siguiente:
                  
                              «2.
                           
                           
                              algodón (5), acetato (19), cupro (21), modal (22), triacetato (24), viscosa (25), determinados acrílicos (26), determinados modacrílicos (29), poliamida o nailon (30), poliéster (34) y elastomultiéster (45).».
                           
                        
            
         (1)  Lista de fibras: 1. poliéster (34), anteriormente (31), 2. polipropileno (36), anteriormente (33), 3. elastano (42), anteriormente (39), 4. fibra de vidrio (43), anteriormente (40). Directiva 96/74/CE, modificada por la Directiva 97/37/CE de la Comisión (DO L 169 de 27.6.1997, p. 74).